420 Technologische Notizeu. 



zur Erhärtung. Durch Kalzination thonhaltigor Kalksteine er- 

 hält man nur dann einen guten hydraulischen Mörtel, wenn die 

 gegenseitigen Verhältnisse von Thonerde und Kalk derart sind, 

 dass eins der obigen Aluminatc von 1 Aeq. Thonerde auf 1 

 bis 3 Aeq. Kalk und ein einfaches oder mehrfaches Kalksilikat 

 gebildet werden kann, welches auf 1 Aeq. Kieselsäure, 2 oder 

 3 Aeq. Kalk enthält, und endlich noch freier Kalk übrig bleibt. 

 Es giebt also noch Wiclersin'üche genug in den Ansichten der Che- 

 miker über die bei der Erhärtung des Wassermörtels stattfindenden Vor- 

 gänge, namentlich stehen sich die Ansichten von Heldt und Fremy 

 geradezu entgegen, soviel scheint jedoch mit Sicherheit festzustellen, dass 

 der Bildung eines basischen Kalksilikats die Hauptrolle hierbei zukommt. 

 Analysen Nachstchcnd theilen wir einige Analysen von guten Ce- 



voii Cemeu- o ./ o 



ien. mcnten mit: 



Portland -Cemente. nach Ileldt- 



I. II. 



Unlöslich in Säure 9,80 9,21 



Löslich : Kieselsäure 15,63 15,26 



Kalk 56,22 58,22 



Eisenoxyd 5,ö6 1,50 



Thonerde 7,01 6,03 



Magnesia 1,81 2,46 



Kali und Natron 2,33 1,89 



Wasser 0,67 0,26 



Kohlensäure 0,37 1,71 



Chlor, Schwefelsäure, Phosphorsä urc Spuren Spuren 



99,20 99,54. 



In zwei noch besseren Portland- Cementen fand Heldt: 



I. II. 



Kieselsäure . 19,48 20,86 



Kalk 53,12 57,32. 



Es schwankte also der Kieselsäurcgehalt in den Portland- 

 Cemeuteu von 16 bis 21 Prozent. 



Koman - Cemente von White & Comp. 



I. II. 111. 



Unlöslich in Säure 7,01 8,32 15,99 



Löslich : Kieselsäure 18,82 19,22 11,14 



Kalk 48,26 47,47 51,26 



Eisenoxyd 10,13 8,14 6,00 



Thonerde 5,72 5,29 8,24 



Magnesia 4,00 2,10 1,.50 



Kali und Natron . 2,14 1,20 0,76 



Wasser 1,94 0,85 0,40 



Kohlensäure . . . . 1,81 5,01 3,82 

 99,83 99,60 99,21. 



